Abstrak — Sumber  energi  alternatif  terbarukan  sangat diperlukan  pada  masa  kini,  sebab  penggunaan  sumber energi  fosil  tidak  dapat  menjadi  andalan  untuk  masa depan.  Hal  ini  karena  sumber  energi  fosil  semakin menipis  dan  penggunaannya  menghasilkan  emisi  CO 2 yang tidak ramah lingkungan. Salah satu sumber energi alternatif  yang  menjanjikan  adalah  biofuel.  Biofuel merupakan  sumber  energi  terbarukan  dan  ramah lingkungan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari pengaruh katalis berpromotor ganda Ni/Zn-HZSM-5 dan suhu terhadap proses perengkahan minyak bintaro untuk memproduksi  biofuel.  Variabel  yang  digunakan  adalah perbandingan  massa  Ni  terhadap  Zn,  perbandingan massa logam terhadap katalis total serta suhu. Parameter kualitas  biofuel  dapat  dilihat  dari  nilai  selektivitas. Selektivitas maksimum gasoline sebesar 52,42% tercapai pada  suhu  350°C  dan  selektivitas maksimum  kerosene sebesar  86,72%  tercapai  pada  suhu  400°C  pada pengguunaan  katalis  dengan  perbandingan  Ni:Zn sebesar  1:1  dengan  logam  2%  massa  total  katalis. Diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk memproduksi  biofuel  yang  lebih  berkualitas  pada  suhu yang lebih tinggi dan massa katalis yang lebih besar.
Kata Kunci — biofuel, minyak bintaro, katalis Ni/Zn-HZSM-5, double promotor

## I. PENDAHULUAN
ertambahan populasi penduduk dan peningkatan kebutuhan  manusia  seiring  dengan  berkembangnya zaman, mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan energi yang  tidak  dapat  diperbarui.  Selama  ini  sebagian  besar sumber  energi  menggunakan  bahan  bakar  fosil  yang jumlahnya semakin menipis. Hal ini mendorong kita mencari berbagai  cara  untuk  menghemat  penggunaan  minyak  bumi serta menciptakan energi  alternatif  sebagai  pengganti  bahan bakar fosil.
Minyak  nabati  dapat  dijadikan feedstock untuk produksi  biodiesel  karena  merupakan  sumber  energi  yang dapat  diperbarui,  dapat  diproduksi  skala  besar  dan  ramah lingkungan.  Minyak  nabati  terdiri  dari edible  oil dan non-edible  oil .  Lebih  dari  95%  bahan  baku  untuk  produksi biodiesel berasal dari edible oil yang diproduksi secara besar di beberapa wilayah. Sifat dari biodiesel yang dihasilkan oleh edible  oil ini  lebih  cocok  digunakan  sebagai  bahan  bakar pengganti  minyak  diesel.  Akan  tetapi,  hal  ini  menyebabkan beberapa  permasalahan  seperti  meningkatnya  kompetisi  di pasar edible oil , sehingga menyebabkan meningkatnya harga edible oil dan meningkatnya biaya produksi biodiesel. Selain
itu,  hal  ini  menyebabkan  pembukaan  hutan  untuk  dijadikan lahan  penanaman  biodiesel.  Kekurangan  ini  mendorong beberapa  penelitian  pembuatan  biodiesel  yang  berbasis non-edible oil [1].
Penelitian  di  bidang  biodiesel  sejauh  ini  terus berkembang  dengan  memanfaatkan  beragam  minyak  nabati dan hewani untuk mendapatkan bahan bakar hayati (biofuel) dan  dapat  diperbaharui  ( renewable ).  Biofuel  merupakan bahan bakar baik cair, padat, maupun gas, hasil konversi dari material  material  biologis  yang  disebut  sebagai  biomassa yang ketersediannya sangat melimpah, murah, sehingga dapat terus diperbaharui dan ramah terhadap lingkungan. Biodiesel merupakan  salah  satu  biofuel  yang  bahan  bakunya  berasal dari biomassa. Memiliki sifat menyerupai minyak diesel/solar.  Bahan  bakar  ini  ramah  lingkungan  karena menghasilkan  emisi  gas  buang  yang  jauh  lebih  baik dibandingkan  dengan  diesel/solar,  yaitu  bebas  sulfur, bilangan  asap  ( smoke  numbe r)  yang  rendah,  memiliki bilangan  setana  yang  tinggi,  pembakaran  lebih  sempurna, memiliki  sifat  pelumasan  terhadap  piston  mesin  dan  dapat terurai (biodegradable) sehingga tidak beracun.
Bintaro  yang  memiliki  nama  latin Cerbera  manghas adalah  buah  beracun  yang  belum  banyak  dimanfaatkan. Bintaro  adalah  bagian  dari  ekosistem  hutan  mangrove  yang tingginya dapat mencapai 12 m. Tanaman bintaro merupakan salah  satu  tanaman  yang  bijinya  mengandung  kadar  minyak sebesar 46-64% dan dapat diolah menjadi sumber energi yang ramah lingkungan. Dari biji bintaro yang telah melalui proses pengeringan dan pengepresan akan diperoleh minyak mentah yang  disebut crude  cerbera  oil  (CCO). Ampas  hasil  proses pengepresan biji bintaro dapat dibuat briket bahan bakar dan dapat dibuat kompos untuk pupuk tanaman, sehingga dalam pengembangan sumber energi biji bintaro tidak menghasilkan sampah (zero waste).

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Sintesa Katalis HZSM-5
Na-ZSM-5 diubah menjadi bentuk NH 4 -ZSM-5 dengan cara  mencampur  larutan  NH 4 Cl  1  M  dengan  perbandingan Na-ZSM-5  terhadap  larutan  NH 4 Cl  sebesar  1:10  sebanyak tiga  kali.[1]  NH 4 -ZSM-5  yang  terbentuk  disaring,  dicuci hingga  mencapai  pH  4-7.[2]  Kemudian  dikeringkan  pada suhu  110 o C  selama  6  jam  yang  diikuti  kalsinasi  dengan mengalirkan  nitrogen  pada  suhu  550 o C  selama  5  jam.  [3] Hasil yang diperoleh adalah HZSM-5. [4]

## Rekayasa Katalis Ni/Zn-HZSM-5 untuk Memproduksi Biofuel dari Minyak Bintaro
Muhammad Iqbal, Victor Purnomo dan Danawati Hari Prajitno Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Surabaya 60111 Indonesia e-mail : itsa12@yahoo.com
P

## B. Impregnasi Ni dan Zn ke dalam HZSM-5
HZSM-5 diimpregnasi dengan larutan yang mengandung logam aktif yaitu ZnSO 4 dan NiCl 2 .[5] Larutan tersebut  ditambahkan  secara  perlahan-lahan  ke  dalam HZSM-5  pada  suhu  30 O C.[4]  Campuran  tersebut  kemudian dikeringkan  pada  suhu  110 o C  selama  14  jam.  Setelah  itu, dilakukan proses oksidasi pada suhu 550°C selama 4 jam dan proses  reduksi  450°C  selama  3  jam.[6]  Hasil  dari  tahap  ini adalah  katalis  Ni/Zn-HZSM-5.  Produk  disimpan  di  dalam desikator untuk didinginkan sebelum digunakan untuk tahap perengkahan.

## C. Preparasi Katalis
Preparasi katalis dilakukan dengan melakukan reduksi ulang pada suhu 450°C selama 1 jam sebelum perengkahan.

## D. Proses Perengkahan
Perengkahan minyak bintaro dimulai dengan memasukkan 120 ml minyak bintaro dan 0,6 gram katalis ke dalam reaktor batch,  kemudian  nitrogen  dialirkan  ke  dalam  reaktor  untuk menghilangkan oksigen melalui purging . Setelah itu hidrogen dialirkan  ke  dalam  reaktor  untuk  memulai hydrocracking pada suhu sesuai variabel. [3] [7]
Gambar 1. Rangkaian alat proses perengkahan minyak nabati

## III. HASIL DAN DISKUSI
A. Hasil Analisa Bahan Baku
Minyak bintaro berwarna kuning jernih. Berdasarkan hasil analisa Gas  Chromatography  Mass  Spectrometry ( GCMS ) dapat diketahui bahwa komposisi minyak bintaro terdiri dari asam palmitat, asam tridesilik, asam margarik dan asam oleat seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Komposisi Minyak Bintaro

## B. Karakterisasi Katalis
Katalis  dianalisa  dengan  menggunakan  metode X-Ray Diffraction (XRD) untuk  mengetahui  tipe  katalis  yang disintesa. Dari hasil yang diperoleh berdasarkan difaktogram yang ada, katalis yang disintesa adalah Ni/Zn-HZSM-5.
Gambar 2. Difraktogram katalis Ni/Zn-HZSM-5
C. Hasil Analisa Produk
Analisa komposisi produk biofuel yang telah didapat dari proses hydrocracking dilakukan  dengan  metode Gas Chromatography (GC).  Ada  tiga  kandungan  utama  yang dalam produk biofuel yaitu kandungan gasoline, kerosene dan solar. Berikut adalah grafik selektivitas terhadap suhu untuk setiap variabel katalis yang diperoleh dari analisa GC.
Gambar 3. Grafik Selektivitas Terhadap Suhu Hydrocracking untuk Katalis Ni/Zn-HZSM-5 dengan Perbandingan Ni:Zn Sebesar 1:1 dan Kandungan Logam Sebesar 2% Katalis Total
Pada  Gambar  3  dapat  dilihat  bahwa  selektivitas  gasoline terus  naik  seiring  dengan  kenaikan  suhu  hingga  mencapai nilai maksimal sebesar 52,42% pada suhu 350°C, kemudian selanjutnya  terus  menurun.  Selektivitas  kerosene  pada  suhu 300°C mencapai nilai 45,48%  dan  selanjutnya  turun  hingga suhu 375°C, lalu naik drastis pada suhu 400°C mencapai nilai 86,72%. Sementara selektivitas solar dan bahan sisa lainnya menunjukkan sedikit kenaikan dari 50,35% menjadi 51,75% pada kenaikan suhu dari 300°C ke 325°C, kemudian turun ke 32,01%  pada  suhu  350°C  lalu  naik  menjadi  83,48%  pada suhu 375°C dan turun menjadi 6,03% pada suhu 400°C. Dari hasil analisa tersebut dapat dilihat bahwa suhu 350°C adalah  suhu  yang  paling  optimal  untuk  mendapatkan selektivitas  gasoline  yang  maksimal.  Sementara  itu selektivitas kerosene dan solar yang maksimal tercapai pada suhu  400°C  dan  375°C  secara  berturut-turut.  Dapat disimpulkan  bahwa  untuk  katalis  Ni/Zn-HZSM-5  dengan Ni:Zn  sebesar  1:1  dan  massa  logam  2%  dari  massa  katalis total,  suhu  reaksi  tidak  boleh  kurang  dari  350°C  untuk mendapatkan selektivitas yang optimal.
Kandungan Kadar (%) Asam Palmitat 20,29 Asam Tridesilik 1,95 Asam Margarik 4,29 Asam Oleat 73,47
Fluktuasi  nilai  selektivitas  yang  terjadi  dapat  dijelaskan sebagai berikut. Pada variabel suhu pertama sebesar 300°C, kerosene  dan  solar  sudah  mulai  terbentuk  namun  gasoline belum  muncul  sebagai  produk  perengkahan  karena  belum mencapai suhu optimalnya. Hal ini karena kerosene dan solar memiliki  rantai  ikatan  karbon  yang  lebih  panjang  daripada gasoline sehingga pembentukan kedua kandungan ini terjadi pada variabel suhu yang lebih rendah.
Kemudian  pada  suhu  350°C,  terbentuk  gasoline  sebagai produk perengkahan minyak bintaro. Pada variabel suhu ini, bukan  hanya  minyak  nabati  yang  terengkah,  melainkan kerosene  dan  solar  yang  lebih  panjang  rantai  ikatan karbonnya  juga  ikut  terengkah.  Inilah  yang  menyebabkan terjadinya penurunan persentase selektivitas kedua kandungan  tersebut.  Selanjutnya  pada  suhu  375°C  seluruh kerosene telah terengkah menjadi gasoline sehingga keduanya mengalami  penurunan  nilai  selektivitas,  namun  kandungan solar kembali terengkah dari minyak bintaro dan mengalami kenaikan dengan drastis karena ikatan rantai karbonnya yang lebih  panjang.  Lalu  pada  suhu  400°C  selektivitas kerosene naik  kembali  karena  terjadinya  perengkahan  solar  menjadi kerosene.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  turunnya  selektivitas solar pada suhu 400°C.
Gambar 4. Grafik Selektivitas Terhadap Suhu Hydrocracking untuk Katalis Ni/Zn-HZSM-5 dengan Perbandingan Ni:Zn Sebesar 1:1 dan Kandungan Logam Sebesar 4% Katalis Total
Gambar  4  menunjukkan  terjadinya  kenaikan  selektivitas solar  pada  suhu  300°C  hingga  suhu  350°C  dari  48,64% menjadi  88,37%,  kemudian  terjadi  penurunan  pada  suhu 375°C  menjadi  35,37%  lalu  naik  kembali  menjadi  85,47% pada suhu 400°C. Sementara nilai selektivitas kerosene turun dari 42,34% menjadi 6,98% pada suhu 300°C hingga 350°C, kemudian  naik  menjadi  56,18%  pada  375°C  dan  turun menjadi 4,95% pada suhu 400°C. Sementara nilai selektivitas gasoline  hampir  mendekati  0%  pada  semua  titik,  dan  baru terbentuk  sebesar  0,236%  pada  suhu  400°C.  Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada suhu 375°C sebagian solar terengkah menjadi kerosene, sedangkan gasoline baru mulai terbentuk  pada  suhu  400°C.  Literatur  menyebutkan  bahwa suhu 450°C adalah suhu optimal untuk terengkahnya minyak nabati membentuk biofuel yang mengandung gasoline.
Gambar 5. Grafik Selektivitas Terhadap Suhu Hydrocracking untuk Katalis Ni/Zn-HZSM-5 dengan Perbandingan Ni:Zn Sebesar 1:2 dan Kandungan Logam Sebesar 2% Katalis Total
Pada  gambar  5,  selektivitas  solar  turun  dari  87,49% menjadi  54,26%  pada  suhu  300°C  hingga  325°C,  lalu  naik menjadi 86% pada suhu 350°C, menjadi 87,28% pada 375°C dan  akhirnya  turun  menjadi  83,06%  pada  suhu  400°C. Selektivitas  kerosene  mencapai  nilai  maksimum  sebesar 38,38% pada suhu 325°C dan nilai minimum sebesar 1,78% pada  suhu  375°C.  Sementara  nilai  selektivitas gasoline mencapai nilai maksimum pada suhu 375°C sebesar 9,14%. Dapat  terlihat  bahwa  pada  suhu  325°C  solar  terengkah menjadi kerosene dan gasoline dengan fraksi yang lebih kecil, sedangkan  pada  suhu  375°C  kerosene  terengkah  menjadi gasoline.  Selektivitas  gasoline  turun  pada  suhu  400°C  oleh karena  adanya  penguapan  yang  terjadi  pada  reaktor, sedangkan gasoline yang dihasilkan masih sedikit  walaupun mencapai  nilai  maksimumnya  pada  suhu  tidak  lebih  dari 400°C.  Berdasarkan  penelitian  terdahulu,  penurunan selektivitas solar pada suhu 400°C disebabkan oleh dominasi kinerja katalis Ni-HZSM-5. Sebaliknya kenaikan selektivitas kerosene dipicu oleh pengaruh katalis Zn-HZSM-5.
Gambar 6. Grafik Selektivitas Terhadap Suhu Hydrocracking untuk Katalis Ni/Zn-HZSM-5 dengan Perbandingan Ni:Zn Sebesar 1:2 dan Kandungan Logam Sebesar 4% Katalis Total
Gambar  6  menunjukkan  bahwa  selektivitas  gasoline maksimal untuk variabel katalis ini tercapai pada suhu 325°C sebesar  16,89%.  Sedangkan  pada  variabel  suhu  lainnya, selektivitas gasoline sangat kecil mendekati 0%, kecuali pada suhu  375°C  mencapai  12,45%.  Sementara  itu  selektivitas kerosene  turun  dari  32,63%  menjadi  0%  pada  rentang variabel suhu 300°C  hingga  325°C,  kemudian  naik  kembali pada  suhu  350°C  menjadi  14,94%,  lalu  turun  menjadi  0% pada  375°C  hingga  mencapai  76,51%  pada  suhu  400°C.
Sedangkan  selektivitas  solar  naik  dari  63,29%  menjadi 81,71%  pada  rentang  suhu  300°C  hingga  325°C,  kemudian naik menjadi 84,64% pada suhu 350°C dan 85,78% pada suhu 375°C  hingga  akhirnya  turun  menjadi  21,14%  pada  suhu 400°C.
Dengan  demikian  dapat  terlihat  bahwa  pada  suhu  325°C dan  375°C,  terjadi  perengkahan  kerosene  menjadi  gasoline, sementara  pada  suhu  400°C  terjadi  perengkahan  solar menjadi kerosene. Rendahnya nilai selektivitas gasoline pada suhu  yang  lebih  tinggi  disebabkan  oleh  cukup  tingginya kenaikan  selektivitas solar  dan  menguapnya  sebagian gasoline pada suhu tersebut.
Gambar 7. Grafik Selektivitas Terhadap Suhu Hydrocracking untuk Katalis Ni/Zn-HZSM-5 dengan Perbandingan Ni:Zn Sebesar 1:3 dan Kandungan Logam Sebesar 2% Katalis Total
Pada  gambar  7,  selektivitas  solar  cenderung  menurun, sedangkan selektivitas gasoline dan kerosene cenderung naik. Dapat  terlihat  bahwa  dari  suhu  300°C  hingga  suhu  400°C; selektivitas  gasoline  naik  dari  1,98%  hingga  11,59%, selektivitas kerosene naik 5,24% hingga 17,72%, sedangkan selektivitas solar  turun  dari  88,03%  hingga  65,1%  secara berturut-turut. Hanya saja terdapat nilai minimum untuk solar dan gasoline sebesar 64,19% dan 0,21% secara berturut-turut serta  nilai  maksimum  pada  kerosene  sebesar  29,22%  yang terjadi  seluruhnya  pada  suhu  375°C.  Dapat  terlihat  bahwa pada  suhu  375°C  solar  terengkah  menjadi  kerosene, sedangkan  hasil  perengkahan  gasoline  baru  nampak  pada suhu 400°C. Gasoline pada suhu 400°C terbentuk dari hasil perengkahan  kerosene.  Terlihat  bahwa  selektivitas  kerosene turun sebanyak  11,5%,  sedangkan  selektivitas  gasoline  naik sebesar 11,32%.
Gambar 8. Grafik Selektivitas Terhadap Suhu Hydrocracking untuk Katalis Ni/Zn-HZSM-5 dengan Perbandingan Ni:Zn Sebesar 1:3 dan Kandungan Logam Sebesar 4% Katalis Total
Pada gambar 8, kecenderungan nilai selektivitas solar dan gasoline  adalah  terus  naik  dari  suhu  300°C  hingga  400°C, sedangkan  nilai  selektivitas kerosene  cenderung  turun. Selektivitas  gasoline  pada  suhu  300°C  bernilai  0%  dan mencapai  22,08%  pada  suhu  400°C  sebagai  nilai maksimalnya.  Selektivitas  solar  naik  dari  58,45%  menjadi 68,62% pada rentang suhu yang sama. Sedangkan selektivitas kerosene  yang  bernilai  32,58%  pada  300°C  turun  menjadi 28,63% pada 350°C dan menjadi 0% pada suhu 400°C. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kerosene  pada  suhu  400°C telah  mengalami  perengkahan  menjadi  gasoline,  sementara solar  mulai  terbentuk  lagi  dari  perengkahan  minyak  nabati. Pada  suhu  yang  lebih  tinggi,  kecenderungan  naik  dan turunnya Selektivitas ini menunjukkan bahwa kerosene masih bisa mencapai  Selektivitas yang  lebih  tinggi  saat  solar  akan mengalami  perengkahan  kembali.  Pada  variabel  katalis  ini, perengkahan dominan terjadi pada kerosene.
Gambar 9. Grafik Selektivitas Terhadap Suhu Hydrocracking untuk Katalis Ni/Zn-HZSM-5 dengan Perbandingan Ni:Zn Sebesar 1:4 dan Kandungan Logam Sebesar 2% Katalis Total
Pada  gambar  9,  selektivitas  solar  turun  dari  91,23% menjadi 78,38% pada suhu 300°C hingga 325°C, kemudian naik  menjadi  87,85%  pada  suhu  350°C  dan  turun  menjadi 51,42% pada suhu 375°C dan naik menjadi 92,19% pada suhu 400°C.  Nilai  selektivitas  kerosene  dan  gasoline  mencapai nilai maksimum sebesar 39,94% dan 3,31% pada suhu 375°C secara berturut-turut.
Kecenderungan  pada  grafik  tersebut  menyatakan  bahwa pada  suhu  375°C,  solar  mengalami  perengkahan  menjadi kerosene  dan  gasoline  sehingga  selektivitas kerosene  dan gasoline  naik  mencapai  nilai  maksimum  masing-masing. Namun  kenaikan  selektivitas  gasoline  ini  tidak  signifikan apabila dibandingkan dengan kenaikan selektivitas kerosene. Hal ini karena sebagian gasoline mengalami penguapan pada suhu ini.
Gambar 10. Grafik Selektivitas Terhadap Suhu Hydrocracking untuk Katalis Ni/Zn-HZSM-5 dengan Perbandingan Ni:Zn Sebesar 1:4 dan Kandungan Logam Sebesar 4% Katalis Total
Pada  gambar  10  terlihat  bahwa  selektivitas gasoline maksimum  tercapai  pada  suhu  300°C  sebesar  22,98%  dan turun  secara  signifikan  pada  suhu  yang  lebih  tinggi, sedangkan untuk kerosene pada suhu 375°C sebesar 57,58% dan  untuk  solar  pada  suhu  400°C  sebesar  87,24%.  Grafik yang diperoleh menunjukkan fluktuasi nilai selektivitas pada ketiga komponen.
Dari kecenderungan tersebut, dapat dilihat bahwa gasoline telah  terbentuk  pada  suhu  di  bawah  300°C  dan  turun  pada suhu  yang  lebih  tinggi  akibat  penguapan  ataupun  oksidasi karena purging yang  kurang  sempurna  di  awal  reaksi. Sedangkan  solar  terengkah  menjadi  kerosene  pada  suhu 375°C,  dan  gasoline  terbentuk  lagi  dengan  selektivitas sebesar  2,94%  pada  suhu  400°C  sebagai  hasil  perengkahan dari kerosene.
Meninjau  hasil  perhitungan  yang  diperoleh  dari  seluruh percobaan  dengan  berbagai  variabel,  selektivitas  gasoline tertinggi adalah sebesar 52,42% diperoleh pada penggunaan katalis dengan Ni:Zn sebesar 1:1 dan logam 2% massa total katalis  pada  suhu  350°C,  sedangkan  selektivitas  kerosene tertinggi diperoleh pada penggunaan katalis yang sama pada suhu  400°C  sebesar  86,72%.  Kerosene  juga  mencapai  nilai selektivitas  yang  cukup  tinggi  pada  variabel  katalis  lainnya dan mencapai nilai maksimum pada kisaran suhu 375-400°C.

## IV. KESIMPULAN/RINGKASAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Katalis  Ni/Zn-HZSM-5  dengan  perbandingan  Ni:Zn sebesar  1:1  dengan  persentase  logam  2%  massa  katalis total  akan  memberikan  selektivitas  maksimum  pada produksi biofuel.
2. Selektivitas maksimum gasoline sebesar 52,42% tercapai pada  suhu  350°C,  sedangkan  selektivitas  maksimum kerosene  sebesar  86,72%  pada  suhu  400°C  dengan penggunaan variabel katalis di atas.
3. Diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  untuk  memperoleh biofuel  dengan  kualitas  yang  lebih  baik  pada  suhu  yang lebih tinggi dan massa katalis yang lebih besar.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Laboratorium    Teknik  Reaksi  Kimia  Jurusan  Teknik  Kimia FTI ITS.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Budianto,  A.,  Purwanti  E.,  Marta  M.,  dan  Retta  D.M., (2005),  “Pengaruh  Suhu  Konversi  Terhadap  Proses Konversi Metana Dengan Katalis Zeolit Termodifikasi”, Jurnal IPTEK, Media Komunikasi Teknologi, Volume 8 no 3 Mei 2005,ISSN No 1411-7010, hal. 111-122
[2] Ødegaard,  H.  (1992).Rensing  av  avløpsvann,  Tapir forlag, Trondheim, Norway (in Norwegian).
[3] Atkins, P. F., Jr., and Scherger, D. A. (1997). ‘‘A review of physicalchemical methods for nitrogen removal from wastewaters.’’Progress  in  Water  Technol.,  8(4-5), 713–719.
[4] Koon,  J.  H.,  and  Kaufmann,  W.  J.  (1975).  ‘‘Ammonia removal from municipal wastewaters by ion exchange.’’J. WPCF, 47(3), 448–464
[5] Lahav, O., and Green, M. (1998). ‘‘Ammonium removal using ion exchange and biological regeneration.’’Water Res., 32(7), 2019–2028.
[6] Nurjannah,  Irmawati,  Roesyadi,  A,  Danawati  (2009b) “Perengkahan  Katalitik  Minyak  Sawit  Menjadi  Biofuel Menggunakan  Katalis  HZSM-5  dengan  Impregnasi Logam”  Prosiding  Seminar  Nasional  Thermofluid, Universitas Gajah Mada Yogyakarta,2009
[7] Nurjannah,  Irmawati,  Roesyadi,  A,  Danawati  (2009a) “Perengkahan Katalitik Minyak Sawit untuk Menghasilkan  Biofuel”  Prosiding  Seminar  Nasional Waste  Based  Energy  And  Chemicals,  Department  of Chemical  Engineering,  Industrial  Technology  Faculty UPN “VETERAN EAST JAVA”